TCVN7675-20:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyurethane có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 155 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-20:2015 IEC 60317-20:2013 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 20: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ THỂ HÀN ĐƯỢC, CẤP CHỊU NHIỆT 155 Spec ifi cat i ons for particular types of winding wires - Part 20: So l derable polyurethane enam el led round copper wire, class 155 L ời nói đầu TCVN 7675-20:2015 hoàn toàn t ương đương với IEC 60317-20:2013; TCVN 7675-20:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 D â y và cáp điện biên soạn, Tổng cục Ti ê u chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 71 tiêu chu ẩ n, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-9 và t ừ IEC 60317-1 đến I E C 60317-62, đề cập đến dây đồng tròn, chữ nhật, dây nhôm tròn, chữ nhật, cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chu ẩ n TCVN 7675 (IEC 60317) đã có 25 tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2008), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể- Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tr òn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-15:2015 (IEC 60317-15:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nh ô m tròn tráng men polyesterimide, cấp chịu nhiệt 180 11) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997. amendement 2 :2009), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 12) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 13) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp ch ịu nhiệt 120 14) TCVN 7675-20:2015 (IEC 60317-20:2013), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, c ấ p chịu nhiệt 155 15) TCVN 7675-23:2015 (IEC 60317-23:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimide c ó thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 16) TCVN 7675-26:2015 (IEC 60317-26:1990, _ amendment 1:1997 , amendment 2:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200 17) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng h ình chữ nhật có bọc giấy 18) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2 : 2007), Qui định đ ối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, c ấp ch ịu nhiệt 180 19) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2 :2007), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste h oặc polyest e rimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200 20) TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010), Qui đ ịnh đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi d â y đồng tròn tr áng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200 21) TCVN 7675-46:2015 (IEC 60317-46:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn tráng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 22) TCVN 7675-47:2015 (IEC 60317-47:2013), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật tr á ng men polyimide thơm, cấp chịu nhiệt 240 23) TCVN 7675-51:2015 (IEC 60317-51:2014), Qui định đối với các loại dây quấn cụ th ể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn tr áng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 180 24) TCVN 7675-57:2015 ( IEC 60317-57:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 25) TCVN 7675-58:2015 (IEC 60317-58:2010), Qui định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220 QUY ĐỊNH Đ ỐI VỚI C Á C LOẠI DÂY QU Ấ N CỤ THỂ - PH Ầ N 20: SỢI DÂY Đ Ồ NG TRÒN TRÁNG MEN POLYURETHANE CÓ TH Ể HÀN ĐƯỢC , C Ấ P CHỊU NHIỆT 155 Spec ifi cat i ons for particular types of winding wires - Part 20: So l derable polyurethane enam el led round copper wire, class 155 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui đ ịnh các yêu cầu cho dây qu ấ n bằng đ ồ ng tròn tráng men cấp chịu nhiệt 155 có một lớp phủ duy nhất gốc nhựa polyurethane, nhựa này có thể được biến đổi, với điều kiện là không làm thay đổi bản ch ấ t hóa học của nhựa ban đầu và đáp ứng tất cả các yêu c ầu qui định c ủa sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa biến đổi là nhựa trải qua một biến đổi h óa h ọc hoặc chứa một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường t ính năng hoặc đặc t í nh áp dụng nào đó. Dải đường kính danh nghĩa của ruột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - mức phủ 1: 0,018 mm đến và bằng 0,800 mm; - mức phủ 2: 0,020 mm đến và bằng 0,800 mm; Đường k ính danh nghĩa c ủa ruột dẫn được quy định ở Điều 4 của IEC 60317-0-1. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các s ửa đổi). IEC 60317-0-1:2013, Speci f ications for particular types of w ind i ng wires - Part 0-1: General requir e ments - Enamelled round copper wire (Quy định đối với c ác loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu c ầ u chung - Sợi dây đồng tròn tr á ng men) 1 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 3.1 . Thuật ngữ và đ ịnh nghĩa Á p dụng 3.1 của IEC 60317-0-1. 3.2 . Lưu ý chung 3.2. 1. Ph ương pháp thử Áp dụng 3.2.1 c ủa IEC 60317-0-1. Trong trường hợp c ó mâu thuẫn giữa IEC 60317-0-1 và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2.2 . Dây qu ấ n Cấp chịu nhiệt 155 l à cấp nhiệt độ đòi hỏi chỉ số nhiệt độ tối thiểu là 155 và nhiệt độ sốc nhiệt tối thiểu là 175 ° C . Nhiệt độ, t ính bằng ° C , tương ứng với ch ỉ số nhiệt độ này không nh ấ t thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà nhiệt độ khuyến cáo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, k ể cả loại thi ế t bị liên quan. 3.3 . Kiểm tra ngoại quan Áp dụng 3.3 của IEC 60317-0-1. 4. Kích thước Áp dụng Điều 4 c ủa IEC 60317-0-1. 5. Điện trở Á p dụng Điều 5 c ủa IEC 60317-0-1. 6. Độ dãn dài Áp dụng Điều 6 của IEC 60317-0-1. 7. Độ đàn hồi Áp dụng Điều 7 của IEC 60317-0-1. 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính Áp dụng Điều 8 của IEC 60317-0-1. 9. Sốc nhiệt Áp dụng Điều 9 của IEC 60317-0-1, t rong đó nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất phải là 175° C . 10. Mềm dính do nhiệt Không b ị hỏng trong vòng 2 min ở 200 ° C . 11. Khả năng chịu mài mòn (đường kính danh nghĩa c ủa ruột d ẫn từ 0,250 mm đến và bằng 0,800 mm) Sợi dây phải đáp ứng các yêu cầu cho trong Bảng 1. Đối với đường k ính danh nghĩa trung gian của ruột dẫn, lấy giá tr ị của đường kính danh nghĩa lớn hơn liền kề của ruột dẫn. Bảng 1 - Khả năng chịu m ài mòn Đường kính danh ngh ĩa của ruột d ẫn Mức phủ 1 Mức phủ 2 Giá trị trung bình tối thi ể u của lực tác động đến khi hỏng Giá tr ị t ối thi ể u c ủ a từng phép đo lực tác đ ộng đến khi hỏng Giá trị trung bình tối thi ể u của lực tác động đ ế n khi hỏng Giá trị t ối th iểu của từng phép đo lực tác động đến khi hỏng mm N N N N 0 , 250 2 , 30 1 , 95 4 , 10 3 , 50 0,280 2,50 2 , 10 4,40 3,70 0,315 2 , 70 2,30 4,75 4,00 0,355 2,90 2 , 50 5,10 4,30 0,400 3 , 15 2 , 70 5 , 45 4 , 60 0,450 3,40 2,90 5,80 4,90 0 , 500 3 , 65 3,10 6,20 5 , 25 0,560 3,90 3 , 30 6,65 5 , 60 0 , 630 4 , 20 3,55 7,10 6,00 0 , 710 4 , 50 3 , 80 7 , 60 6,45 0,800 4,80 4,10 8 , 10 6,90 12. Khả năng chịu dung môi Áp d ụng Điều 12 c ủa IEC 60317-0-1. 13. Điện áp đánh thủng Áp dụng Đi ề u 13 của IEC 60317-0-1, trong đó nhiệt độ nâng cao phải là 155° C . 14. Tính liên tục của cách điện Áp dụng Điều 14 của IEC 60317-0-1. 15. Chỉ số nhiệt độ Áp dụng Điều 15 của IEC 60317-0-1 trong đó chỉ số nhiệt độ tối thiểu phải là 155. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp d ụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn 17.1 . Đường kính danh nghĩa của ruột d ẫ n đến và bằng 0,100 mm Nhiệt độ của bể hàn phải là (390 ± 5) ° C . Thời gian nhúng tối đa là 2 s. Bề mặt của sợi dây đã tráng thiếc phải nhẵn, không b ị rỗ và không sót lại men. 17.2 . Đường kính danh nghĩa của ruột dẫn l ớ n hơn 0,100 mm Nhiệt độ bể hàn phải là (390 ± 5) ° C . Thời gian nhúng tối đa (t ính bằng giây) là tích số c ủa giá trị tương ứng trong bảng và đường k ính danh nghĩa c ủa ruột dẫn (tính bằng milimét) nhưng tối thiểu là 2 s. Mức phủ 1 M ức phủ 2 8 s/mm 12 s/mm Bề mặt của sợi dây đã tráng thiếc phải nhẵn, không bị rỗ và không sót lại men. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất điện môi Thử nghiệm theo th ỏa thuận giữa người mua và nhà cung ứng. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Không áp dụng thử nghiệm. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm kim Áp dụng Điều 23 c ủa IEC 60317-0-1. 30. Bao bì Áp dụng Điều 30 của I EC 60317-0-1. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 10520 (IEC 60264), Bao gói c ủa dây quấn [2] TCVN 7675 (IEC 60317), Qui định đối với các loại dây qu ấ n cụ thể [3] TCVN 7917 (IEC 60851), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm MỤC LỤC Lời nói đ ầ u 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung và kiểm tra ngoại quan 4 . K í ch thước 5 . Điện trở 6 . Độ d ã n dài 7 . Độ đàn hồi 8 . Độ mềm dẻo và độ bám d ính 9 . Sốc nhiệt 10 . Mềm dính do nhiệt 11 . Khả năng chịu mài mòn 12 . Khả năng chịu d ung môi 13 . Điện áp đánh thủng 14 . Tính liên tục của cách điện 15 . Chỉ số nhiệt độ 16 . Khả năng chịu chất làm lành 17. Khả năng hàn 18 . Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 . Hệ số tổn th ấ t điện môi 20 . Khả năng ch ịu d ầu máy biến áp 21 . Tổn hao khối lượng 23. Thử nghiệm lỗ châm kim 30 . Bao bì Thư mục tài liệu tham khảo 1 Đ ã Có TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005).